962 — 



Tabet.la 1*. 



mol. o/o 

 di PbO 



Temperature 

 di cristallizzaz. 

 primaria 



Temperature 

 di cristallizzaz. 

 eutettiche 



Durate 

 in secondi 



Temperature 

 di formazione 

 di Pb Br a . Pb 0 

 e di rb Br 2 . 4rb 0 



Durate 

 in secondi 



0.00 



368° 











4.19 



359 



348° 



90" 







8.91 



? 



351 



180 







15.45 



381 



349 



190 







22 63 



429 



349 



160 







29.92 



478 



349 



100 







34.96 



473 



348 



60 







41.65 



530 



347 



20 







50 06 



630 







475 



160 



42.80 



655 







482 



1 1 fi 



1J.U 



63.80 



689 







470 





66.81 



712 











71.80 



707 



7C0 



50 







75.72 



cut. 



700 



130 



— 



— 



78.04 



721 



700 



80 







79.98 



742 



700 









8391 



? 



700 





742 





87.02 



782 



700 





746 





91.05 



799 







740 





95 32 



842 







740 





100 00 



892 











Per miscele più ricche in PbO non potè essere preparato nessun cam- 

 pione dimostrativo. 



Dei composti già noti e precedentemente citati viene quindi confermata 

 l'esistenza di PbBr 2 .PbO ad alta temperatura ed allo stato anidro, e di 

 Pb Br 2 . 2 PbO . Inoltre si hanno pure dati per l'esistenza di un composto 

 PbBr 2 .4PbO che non era noto precedentemente. Confrontando i risultati 

 ottenuti con quelli già ottenuti da Ruer pel sistema PbCl 2 .PbO, si trova 

 un'analogia quasi perfetta di comportamento del bromuro e del cloruro verso 

 l'ossido : esistono cioè lo stesso numero di composti e dei medesimi tipi ; 

 tuttavia il composto PbBr 2 .4PbO fonde con decomposizione, a differenza 

 del composto PbCl 2 .4PbO, che fonde inalterato. Inoltre non venne notata 

 formazione di soluzioni solide tra i vari ossibromuri. 



